Siebzehnter Abschnitt. Fasern. 217 



Starkekurnchen (Fig. 53 st), ein fiir Bastzellen seltener Fall. Auf das mikro- 

 skopische Verhalten der Bastzellen, die ja den Hauptbestandteil der rohen 

 Ramie bilden und die die kotonisierte Faser ganzlich zusammensetzen, 

 wird weiter unten naher einzugehen sein. Die Vereinigung der Bastzellen 

 zu Biindeln ist im Stengel der Pflanze haufig eine sehr unvollstandige 

 (Fig. 496), was zu der irrigen Auffassung gefiihrt hat, daB die Bastzellen 

 hier isoliert auftreten und gar nicht zu Biindeln vereinigt waren. 



Ilohfaser. Dieselbe entspricht im wesentlichen dem mehr oder 

 weniger stark in seine faserigen Bestandteile zerlegten Baste der 

 Raraiestengel. Sie ist im ganzen mehr bandartig als faserig und besitzt 

 eine weiBliche bis lichtbraunliche, nicht selten infolge des Auftreten 

 von Chlorophyllresten eine ins Griinliche ziehende Farbe. Der mikro- 

 skopische Charakter der rohen Ramie wird verstandlich, wenn man den 

 anatomischen Bau der Rinde des Ramiestengels beachtet. Als Rohfaser 

 tritt namlich niemals bloB der Bast (b in den drei obigen Figuren) auf, 

 sondern auch Reste vom Rindenparenchym (P), manchmal Collenchym (e), 

 parenchymatische Bestandteile des Phloems (s), ja sogar bin und wieder 

 selbst noch Siebruhren. Es wird nunmehr das Auftreten von Chloro- 

 phyll- und von Kalkoxalatkristallen in den Rohfasern verstandlich sein. 

 In der Asche finden sich diese Kristallisationen, in Kalk oder kohlen- 

 sauren Kalk umgewandelt, mehr oder minder reichlich vor. Die Roh- 

 faser zeigt bei Anwendung der Holzstoffreagenzien huchstens Spuren von 

 Verholzung. Bei der mikroskopischen Untersuchung der Rohfaser fmdet 

 man in den Bastzellen entweder noch unveranderte Starkekurnchen, oder 

 diese sind infolge der Zubereitung halb oder ganz verkleistert und er- 

 scheinen als ein ungeformter Wandbelag, welcher durch wasserige Jod- 

 losung violett oder blau gefarbt wird (Fig. 53 e, d, ST). Die Zellmembranen 

 mancher Bastzellen werden gleichfalls durch Jod violett oder blau gefarbt 

 (s. unten bei kotonisierten Ramiefasern). 



Die rohe Ramiefaser ist durch auBerordentliche Festigkeit und 

 Zahigkeit ausgezeichnet. Es scheint auBer der Bastfaser von Asclepias 

 tenacissima kaum noch eine vegetabilische Faser zu existieren, welche 

 in der absoluten Festigkeit der Ramiefaser gleichkame 1 ). Nach 

 ZerreiBversuchen, welche von G. Arton angestellt wurden, ertragen 

 Faden von Ramiefasern, die aus einer bestimmten Anzahl von Fasern 

 angefertigt wurden, eine doppelt so groBe Belastung als Faden aus reinem 

 Hanf guter Qualitat, die aus derselben Anzahl von Fasern hergestellt 

 wurden. Die Versuche, welche iiber die absolute Festigkeit der Ramie- 

 faser im englischen Marinearsenal ausgefiihrt wurden, ergaben, daB die 



1) Royle, 1. c., p. 26S. 



